— 105 — 
PARTE SECONDA 
SULLE FORME CRISTALLINE DEL BORO ADAMANTINO 
Wohler e H. Sainte-Claire-Deville hanno presentato all’ Accademia delle Scienze 
di Parigi nella sua seduta delli 8 dicembre 1856 (‘) una Memoria in cui descrivono 
il boro metallico da loro ottenuto in tre stati affatto diversi. Essi riescirono a fare 
del boro adamantino, grafitoide ed amorfo precisamente come si ha il carbonio allo 
stato di Diamante, Grafite e carbone. 
Il boro adamantino è in cristalli assai rifrangenti, di una durezza quasi eguale 
a quella del Diamante, e viene, unico corpo finquì, ad interporsi nella scala delle durezze 
fra il Diamante ed il Corindone. Il boro grafitoide è in lamelle simili a quelle dell’ordi- 
naria Grafite. Sia il boro adamantino che il grafitoide sono difficilissimi a bruciarsi. 
Il boro amorfo finalmente è polveroso, si accende e brucia colla massima facilità. 
I cristalli di boro adamantino sono per lo più geminati in modo sì complicato 
che Wohler e Sainte-Claire-Deville non riescirono a determinarne la forma. Essi esa- 
minarono però i cristalli colla luce polarizzata, e trovarono che ristabiliscono la luce 
fra due prismi di nichol. Tuttavia essi non si avventurarono ad inferirne nulla perchè 
temevano avessero il gran potere rifrattorio dei cristalli, e la complicazione delle loro 
geminazioni a perturbarne i caratteri ottici. Ed in verità l’ analogia fra il carbonio 
ed il boro dietro questo interessantissimo lavoro di Wohler e Deville si è fatta tale 
e tanta, che non pareva avessero a far difetto i caratteri cristallografici. 
Ebbi alcuni di questi rimarchevolissimi cristalli dal signor Govi professore di 
fisica all’instituto tecnico di Firenze, che li aveva avuti da Sainte-Claire-Deville stesso 
nel suo partire da Parigi. I cristalli di boro erano sovra un frammento di alluminio 
poroso, giacchè i citati autori ottengono questo boro adamantino tenendo per cinque 
ore l’alluminio e l'acido borico in un crogiuolo di carbone alla temperatura della 
fusione del nichelio puro. 
I cristalli che erano sulle parti esterne del frammento di alluminio erano bruni 
oscuri, alcuni invece, che si trovavano in una piccola fessura dell’alluminio erano 
appena colorati in bruno. Le dimensioni di alcuni cristalli arrivavano a mezzo mil- 
limetro, ma i cristalli che si riescì a misurare hanno solo da un quinto ad un sesto 
di millimetro per massima dimensione. 
Sistema dimetrico 001,101 = 29°. 57’. 
Faccie osservate 100, 110, 111, 221. 
(') Comptes Rendus des séances de l’Académie des Sciences. 1856, tom. XLIII, pag. 1088. — 
Nuovo Cimento, tom. IV, pag. 464. 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ece. — MEMORIE — Von, II.° 14 
